70 



tlass Kali in Orthoklas stcis von klpincn Mpngen Natron bcfticitft wirc!, 

 fand AwDEjEW juicli im Leuzit 1 Proz. des letzten; nach G. BischüP 

 steigt der Natron-Gehalt auf 6, nach Abich sogar auf fast 9 Proz. Der 

 Verf. fand sich veranlasst durch eigene Versuche die Mischung des Mine- 

 rals zu ermitteln. Die Ergebnisse, der vorhandnen und seiner eigne» 

 Analysen sind folgende: 



1. Grosse reine stark durchscheinende Krystalle von grünem Augit 

 begleitet, vom Monte Somma. 



2. Regelmässige Glas-glänzende durchscheinende Krystalle, im Innern 

 mit Sprüngen durchsetzt, äusserlich etwas braun; poröse Lava anhaftend. 

 Von der Eruption des 22. April 1845. 



3. Ähnliche Krystalle, angeblich am 10. Februar 184T ausgeworfen. 



4. Derbe LeuzitMasse farblos und durchsichtig, inmitten einer porösen 

 Schwarzen FcmuLava von 1811 eingewachsen. 



5. Weisse Körner aus der nämlichen Lava, in welcher sie in reich- 

 licher Menge eingewachsen sind. Einzelne zeigen Lcuzitoeder-Flächen. 



1. 2. 3. 4. 5. 



AwuE.iEw. Bischof. RAMMEtsBERG. Bischof. Rammelsberg. 



a, b. c. 



Kieselsäure 56,05 . 57,84. 56,24. 56,05. 57,15.56,49. 56,10. 56,25 

 Thonerde 23,03. 22,85. 23,0'2 . 23,16. 23,24.22,99. 23,22. 23,26 

 Kali . . 20,40. 12,45. 19,88. 20,04. 19,46.15,21. 20,59. 20,04 

 Natron . 1,02 . 6,04 . 0,56 . 0,30 . 0,63 . 3,77 . 0,57 . 0,43 

 Kalkerde — . 0,20. - . — . — . 0,04. — . 0,32 



Eisenoxyd — . 0,14 . — . — . — . — • — . — 

 Glüh-Verl ust — . 0,59 . 0,52 . 0,52 . 0,52 . 1,48 . — . — 

 100,50 100,11 100,22 100,07 101,00 94,98 100,48 100,40 

 Die Abweichungen in Natron-Gehalt sind um so auffallender, als der 

 von G. Bischof und vom Verf. untersuclite Leuzit der nämliche war, auch 

 die nothweudigen Vorsichts-Maassregeln bei Trennung der beiden Alkalien 

 im einen Falle wie im andern beobachtet wurden. Nun hat Abich kr ystal- 

 linische Körner aus vesuvischer Lava zerlegt, deren Gehalt : 



Kieselsäure ..... 55,81 



Thonerde 21,23 



Kali 10,40 



Natron 8,83 



99,27 

 warj allein die Eigenschwere dieser Körner betrug 2,519 und jene des 

 krystallisirten und derben Leuzits fand Rammelsberg = 2,480 bis 2,488. 

 Demungeachtet könnte man die Existenz eines solchen Natron-Leuzits an- 

 nehmen, obwohl die Substanz nicht krystallisirt war und unser Verf. in 

 weissen Körnern vesuvischer Lava nur gewöhnlichen Leuzit fand, wenn 

 nicht das von Abich analysirte Mineral gewisser Pseudomorphosen von 

 Leuzit-Form in chemischer Hinsicht zwar einem solchen Nafron-Leuzit 

 entspräche, dessen ungeachtet aber nichts als ein Gemenge von glasigem 

 Feldspath und Nephelin wär^. 



